トイレブース
評価の内容（申請資料に基づき、次の事項を確認している。）
１．評価対象建築材料
評価の対象としたトイレブースは、標準仕様書２０章２節に規定するトイレブースとし、使用用途は一般庁舎用としている。
２．品質・性能等（１）材質等規定された主要資材の材質および資材メーカーから製造所への納入ルートを確認している。
項

パ
ネ
ル

構
造
金物

付属
金物

目材

質等

表面材

メラミン樹脂系、ポリエステル樹脂系化粧板又はメラミン樹脂系単一材とすること。

裏打材

JIS A 6512（2007）「可動間仕切」の表 9 材料に規定する材質とし、鋼材については防食処理および防錆処理を施した材料とすること。ただし、メラミン樹脂系単一材の場合は適用しない。

心材

JIS A 6512 の表 9 材料に規定する材質とすること。ただし、メラミン樹脂系単一材の場合は適用しない。

枠材、エッジ材

JIS A 6512 の表 9 材料に規定する材質とし、鋼材については亜鉛めっき処理を施した材料とすること。

笠木

JIS A 6512 の表 9 材料に規定する材質のうち、耐蝕性のあるものとする
こと。

幅木、脚具

JIS G 4305（2015）「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定する
SUS304、SUS430J1L および SUS443J1 とし、仕上げは HL 程度とすること。

壁見切り金物、頭つなぎ等

JIS A 6512 の表 9 材料に規定する材質のうち、耐蝕性のあるものとすること。

ヒンジ、ラッチセット

耐蝕性のあるものとすること。

戸当り

腐蝕の恐れのある材料は、防錆処理を施してあること。戸当り部のゴムは、使用に十分耐える材質とすること。

（２）品質等（イ）外観は、JIS A 6512 に規定する 5.要求事項 b）の規定との整合性を確認している。
（ロ）加工・組立は、以下の内容を確認している。
項パ
ネル・
扉

補強金物

令和 6 年版

目品

質・性能

表面材

標準仕様書１６章７節木製建具の表 16.7.8 によること。ただし、メラミン樹
脂系単一材の場合は適用しない。

小口

防水処理が施してあること。

金物取合い
補強板

必要に応じ、補強が施してあること。

材質および固定方法

頭つなぎ等で使用するビス類の材質はステンレス製とすること。

－236－

無断複製・無断転載禁止

一般社団法人 公共建築協会

トイレブース（ハ）化学物質を放散する資材（ホルムアルデヒド等）は、以下の内容を確認している。
項

目

内容

パネル

１．合板、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材および壁紙は、ホルムアルデヒドの放散量を F☆☆☆☆とすること。
２．保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒドの放散量を F☆☆☆☆とし、スチレンを放散しないか、極めて少ないものとすること。

接着剤

フタル酸ジ－ｎ－ブチルおよびフタル酸ジ―2―エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒドの放散量を F☆☆☆☆とし、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、極めて少ないものとすること。

塗料

ホルムアルデヒドの放散量を F☆☆☆☆とし、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、極めて少ないものとすること。

（３）性能（イ）耐薬品性・耐汚染性および耐引っかき性の性能は、以下の内容を、表面材メーカーの試験データ等で確認している。
項目

メラミン樹脂系化粧板
およびメラミン樹脂系
単一材

低圧メラミン樹脂系
化粧板
ポリエステル樹脂系
加工化粧合板ポリエステル樹脂系
化粧ＭＤＦ
ポリエステル樹脂系
化粧パーティクルボー
ド品

質

耐薬品性および耐汚染性

注）JIS K 6903（2022）「熱硬化性樹脂高圧化粧板」に規定する表 6
品質の耐汚染性（Ｃ法）を満足していること。又はこれと同等の性能を有すること。
以下の項目のポリエステル樹脂
系加工化粧合板、化粧ＭＤＦおよび化粧パーティクルボードのいずれかの品質に適合していること。
JAS「合板の日本農林規格」（H30）第 9 条（特殊加工化粧合板の規格）に規定する耐汚染性 B試験を満足していること。
JIS A 5905（2015）「繊維板」に規定する表 18 の化粧 MDF の品質に適合していること。
JIS A 5908（2003）「パーティクルボード」に規定する表 11 の化粧パーティクルボードの品質に適合していること。

・性能耐引っかき性注）－

以下の項目のポリエステル樹脂
系加工化粧合板、化粧ＭＤＦおよび化粧パーティクルボードのいずれかの品質に適合していること。
JAS「合板の日本農林規格」第 9条（特殊加工化粧合板の規格）に規定する引きかき硬度Ｂ試験を満足していること。
JIS A 5905 に規定する表 18 の化粧 MDF の品質に適合していること。
JIS A 5908 に規定する表 11 の化粧パーティクルボードの品質に適合していること。

注）耐薬品性および耐汚染性ならびに耐引っかき性の試験性能等は、以下に示している。
＜耐薬品性、耐汚染性および耐引っかき性の試験性能等＞（a）メラミン樹脂系化粧板およびメラミン樹脂系単一材
耐薬品性および耐汚染性
JIS K 6902（2008）「熱硬化性樹脂高圧化粧板試験方法」15.2 B 法の表 6 汚染材料に規定されたうち材料番号 3,6,7,8,9,10,17 の試験結果の判定が「変化なし」であること。
材料番号 1,2,4,5,11,12,13,14,15,18 は、「変化なし又は軽微な変化」であること、または、これらと同等の性能を有するものであること。

令和 6 年版－237－

無断複製・無断転載禁止

一般社団法人 公共建築協会

トイレブース（b）低圧メラミン樹脂系化粧板
以下の（c）、（d）のいずれかに適合していること。
（c）ポリエステル樹脂系加工化粧合板
JAS「合板の日本農林規格」第 9 条（特殊加工化粧合板の規格）FW タイプに規定された、以下の項目に適合していること。
a. 耐汚染性 B 試験において、試験片の表面に色が残らないこと。
b. 引きかき硬度 B 試験において、きずの深さの平均値が 10μｍ以内であること。
（d）ポリエステル樹脂系化粧ＭＤＦ又はポリエステル樹脂系化粧パーティクルボード
JIS A 5905「繊維版」の「表 18 化粧 MDF の品質」又は JIS A 5908「パーティクルボード」の「表 11 化粧パーティクルボードの品質」に規定された、以下の項目に適合していること。
a. 耐薬品性および耐汚染性ⅰ

耐酸性：変色していないこと。

ⅱ

耐アルカリ性：変色していないこと。

ⅲ

耐汚染性：汚染用グレースケール３号以上となっていること。

b. 耐引っかき性
著しく目立つきずあとがついていないこと。
注）表面材がポリエステル樹脂系の場合、上記（c）、（d）のいずれかの試験を適用し、当該試験性能の規定に適合していれば可としていること。
（ロ）耐久性能は、以下の内容を、実施要領に規定する試験機関による試験結果等で確認している。
項目開閉耐久性品質・性能JIS A 4702（2021）「ドアセット」9.4 開閉繰返し試験によるスイングドア（開閉回数 10 万回）を満足していることおよび試験終了時点で構造金物、固定金具等に緩みがないこと。

３．試験方法（１）ヒンジは、JIS A 1510-2（2019）「建築用ドア金物の試験方法－第 2 部：ドア用金物」の規定による。
（２）戸当りの衝撃試験は、JIS A 1510-2 の規定による。
（３）耐久性試験は、JIS A 4702 に規定された 9.4 開閉繰返し試験による。
（４）パネルの耐薬品性・耐汚染性・耐ひっかき性試験は表面材に対応する以下の試験方法による。
（イ）メラミン樹脂系化粧板およびメラミン樹脂系単一材
JIS K 6902 に規定された試験方法による。
（ロ）低圧メラミン樹脂系化粧板
以下の（ハ）～（ホ）のいずれかの試験方法による。
（ハ）ポリエステル樹脂系加工化粧合板
JAS「合板の日本農林規格」第８条（特殊加工化粧合板の規格）に規定された試験方法による。
（ニ）ポリエステル樹脂系化粧ＭＤＦ
JIS A 5905 に規定された化粧 MDF の試験方法による。
（ホ）ポリエステル樹脂系化粧パーティクルボード
JIS A 5908 に規定された化粧パーティクルボードの試験方法による。

令和 6 年版－238－

無断複製・無断転載禁止

一般社団法人 公共建築協会